( laji ) 



» 2S'',66de fer azoté par la méthode de M. Despretz traités par ce procédé 

 ont donné 63", 3 de gaz azote mesurés sur l'eau à la température de i9°,o, 

 bar. 754°"", 3 ib. 19,9, soit en poids, azote o^"^, 0722. Pour 100 d'azofure, 

 azote 2,66. 



» Le sulfure de 1er a pesé 4^*^,57. 



» Pour sulfurer ou avait employé 60 grammes de cinabre sublimé. 



» Cette même quantité de cinabre, d;ins une expérience à blanc, avait 

 donné azote o", 2. • 



•< Par ce procédé j'ai trouvé dans un acier fondu, 0,00067 <l^zote. 



» Dans lui fil de fer doux, 0,001 24 d'azote. 



« Dans un autre échantUlon de fer doux, 0,00068. » 



Note f/e>l.FREMY. 



« Ou voit que les procédés les plus divers démontrent la présence de 

 l'azote dans l'acier; seulement le mode de .dosage rigoureux de cet élément 

 n'est pas encore trouvé. 



» Néanmoins en présence des faits iniportants constatés par notre savant 

 confrère, j'espère que dorénavant on ne viendra plus dire que l'acier n'est 

 pas azoté, et que les proportions d'azote qui s y trouvent sont négligeables. 



" Il est bien établi aujourd'hui que l'azote existe, comme je l'ai toujours 

 dit, dans le fer, dans l'acier et dans la fonte ; c'est l'azote du fer qui expli- 

 que l'aciération superficielle du métal par un agent exclusivement carbu- 

 rant; l'azote de la fonte fait comprendre la production de l'acier dans le 

 puddlage: quant à l'azote de*i'acier, il est réellement constitutif, comme le 

 prouvent toutes mes expériences, que l'Académie connaît. 



» Ce résultat analytique fera naître sans doute une objection que je dois 

 i-éfuter à l'avance. 



» On ne manquera pas de dire que si le fer contient de l'azote, l'utilité 

 des substances azotées dans la cémentation ne se comprend plus, et que 

 laciéralion rentre dans une simple carburation du fer. 



» Il m'est bien facile de prouver que cette objection ne serait pas sérieuse. 



)) Le fer est naturellement azoté, aussi peut-il s'aciérer superficiellement 

 sous une influence caiburante qui s'exerce lentement pendant cpiatre ou 

 cinq heures ; mais si l'acfion du carbone se prolonge, le fer passe à l'état 

 de fonte. 



« Les conditions ordinaires de la cémenliition industrielle sont bien dit- 

 lérenlcs de celles qu'on réalise dans le laboratoire : dans les usines, le fer 



